Ｑ－ＣＡＴ認定規格
全国タイル工業組合
序文
この規格は、Q-CAT に基づくタイル及び接着剤の品質を認定するための認定規格である。
タイルについては、JIS A 5209（セラミックタイル）に定められた品質特性の一部と Q-CAT で定めた独自基準、及び環境配慮にかかる公的基準（「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（通称：グリーン購入法）」）により構成されている。また、接着剤については、JIS A 5557（外装タイル
張り用有機系接着剤）に Q-CAT で定めた独自基準を加えた規格内容で構成されている。
1.適用範囲タイルの適用範囲は表１の通りとする。また、JIS A 5209 で適用範囲としている不定形タイル、及び役物タイルも適用範囲とするが、役物タイルは、1 面及び 2 面で構成されるもの（接着役物を含む）
を認定対象とし、役物の角度については、直角以外も認定対象とする。
接着剤の適用範囲は、セメント系下地は JIS A 5557 の認証を取得しているものとする。
下地は、セメント系下地および窯業系サイディング下地とする。セメント系下地は、具体的にはコンクリート（(一社)日本建築学会 建築工事標準仕様書・同解説 JASS5 鉄筋コンクリート工事の記載による）、コンクリートを下地として施工されたモルタル（同 JASS15 左官工事の記載による）、押出成形セメント板（JIS A 5441 押出成形セメント板の記載による）、ALC パネル（JIS A 5416 軽量気泡
コンクリートパネル（ALC パネル）の記載による）に限る。ただし、有機系下地調整塗材メーカーが指定する有機系下地調整塗材（日本接着剤工業会規格 JAI-18 外装タイル張り用有機系下地調整塗材）
は、モルタルと同様に下地材として適用する。窯業系サイディング下地は、厚さ 14mm 以上且つ一般社
団法人日本窯業外装協会（以下、NYG）製品登録品のうち、①窯業系サイディングメーカーから申請のあったもの、②窯業系サイディングメーカーの同意書のあるものまたは③全国タイル工業組合員の販売品で組合員自身が申請するものとする。ただし、防耐火の認定を取得している窯業サイディングは、NYG 製品登録品でなくても良い。
表 1 タイルの適用範囲*1

タイルの区分

接着剤張り用の適用範囲

大きさ

面積 900c ㎡以下 かつ 長辺 600mm 以下*2

質量2kg/枚以下*1、*2

質量の適用範囲は、型式認定では 2kg/枚以下を基準とするが、個別認定においては、2kg/枚以
下を Q-CAT 審査委員会における審査時の目安とし、基準とはしない。

*2

ALC パネル下地では、長さが 300mm 以下の平物タイルおよび下地処理材や外装タイル張り用
有機系接着剤等を含めた総質量が 30kg/㎡（3.0g/ cm2）以下とする。

2.定義
この規格で用いる用語の定義は、次による。
a) JIS A 5209、JIS A 1509-1～13、及び JIS A 5557 で定義された用語はそれに準拠する。ただし、「裏あし」に関しては、「接着をよくするため」以外のリブ又は凹凸も含む。
b) 外装接着剤張り：張付け材料として、セメント系下地については JIS A 5557 に規定する接着剤1を使用するタイルの施工方法。
c) 型式認定：Q-CAT 認定制度細則の規定による。
d) 個別認定：Q-CAT 認定制度細則の規定による。
e) 製作質量：タイルを製作するときの製品の基本となる質量で製造業者が定める。単位は kg/枚、及び kg/cm2 で表す。
f) 単位面積質量：被接着面積に対するタイルの質量。単位は g/cm2 で表す。
g) 樹脂連結ユニットタイル：JIS A 5209 で定義された裏連結ユニットタイルのうち、樹脂によってタイルの裏面・側面を連結したものを言う。
h) 裏ネットユニットタイル：JIS A 5209 で定義された裏連結ユニットタイルのうち、網状材料によってタイルの裏面を連結したものを言う。
i) 有機系下地調整塗材：日本接着剤工業会規格 JAI-18 で定義された外装タイル張り用有機系下地調
整塗材のうち、有機系下地調整塗材メーカーが指定した有機系接着剤との組合せが可能なものを言う。
3.認定区分
タイル及び接着剤の認定区分は表 2 に示す通りとする。なお、タイルは同じ区分でもセメント系下地に適するもの、窯業系サイディング下地に適するもの、および両方に適するものを設定する。
表 2 認定区分
型式認定

タイル

個別認定

T1 型

T2 型

T3 型

単体タイル

○

○

○

○

表張りユニットタイル

－

－

○

○

樹脂連結ユニットタイル

－

－

－

裏ネットユニットタイル

－

－

－

その他のユニットタイル

－

－

－

型式認定

○

個別認定

C1 型

C2 型

C3 型

セメント系下地用接着剤

○

○

○

－

有機系下地調整塗材との組合せ

－

－

－

〇

型式認定

個別認定

Y1 型

Y2 型

Y3 型

○

○

○

窯業系サイディング、ジョイントテ
ープおよび窯業系サイディング用接－着剤の組合せ※○印の部分は認定基準あり、－印の部分は認定基準なし。

2

4.認定基準
表 2 の認定区分に従い、以下のように認定基準を設定する。なお、個別認定で必要となる組合せの基準は、便宜上、タイルの認定基準の表に含めた。
4.1 単体タイルの認定基準
単体の平物タイルの型式認定基準は、別表 1 に従い評価する。
単体の役物タイルの型式認定基準は、別表 2 に従い評価する。
単体の平物タイルの個別認定基準は、別表 3 に従い評価する。
単体の役物タイルの個別認定基準は、別表 4 に従い評価する。
4.2 表張りユニットタイルの認定基準
表張りの平物ユニットタイルの型式認定基準は、別表 5 に従い評価する。
表張りの役物ユニットタイルの型式認定基準は、別表 6 に従い評価する。
表張りの平物ユニットタイルの個別認定基準は、別表 7 に従い評価する。
表張りの役物ユニットタイルの個別認定基準は、別表 8 に従い評価する。
4.3 裏面もしくは側面で連結する平物ユニットタイル（樹脂連結ユニットタイル、裏ネットユニットタイル、及びその他のユニットタイル）の認定基準
裏面もしくは側面で連結する平物ユニットタイルの個別認定基準は、別表 9 に従い評価する。
裏面もしくは側面で連結する役物ユニットタイルの個別認定基準は、別表 10 に従い評価する。
備考 タイルの各基準における JIS A 5209 との違いに関する注意点を下記に記す。
a) JIS A 5209 では「裏あし形状は、あり状とし」とあるが、Q-CAT ではこれを必要としない。
また、付図 1 に Q-CAT で適用できる裏あし形状の参考図を記すが、適用される形状はこれに限らない。
b) Q-CAT では、耐凍害性試験に関して、吸水率がⅠ類のものについては、十分な耐凍害性能があると判断し、データ提出を求めないこととした。
c) 別表 3,4,7～10 における基準区分で JIS と表示された検査項目について、JIS A 5209 で定める基準値の適用範囲外であっても、Q-CAT 審査委員会及び Q-CAT 認定委員会において、申請者の定める基準値が施工品質上の問題はないと判断した場合は、その基準値を当該タイルの認定基準とすることができる。
4.4 セメント系下地用接着剤の認定基準
接着剤の型式認定基準は、別表 11 に従い評価する。
4.5 窯業系サイディング、ジョイントテープおよび窯業系サイディング用接着剤の組合せの認定基準
窯業系サイディング、ジョイントテープおよび窯業系サイディング用接着剤の組合せの認定基準は、
別表 12 に従い評価する。
5.各検査項目に対する試料の検査基準と合格判定基準
タイルの試料の抜取個数(n)と合格判定個数(c)について、別表 1～10 の基準区分で「JIS」（JIS A 5209
基準）と表記された検査項目は、JIS A 1509-1 の表１および表２の当該検査項目の通りとする。それ以外の「※」（Q-CAT 独自基準）と表記された検査項目は、単体タイルの場合は別表 13、ユニットタ3

イルの場合は別表 14 に記す通りとする。
接着剤（C 型）については、別表 11 の基準区分で「※」（Q-CAT 独自基準）と表記された検査項目の検査個数(n)と合格判定個数(c)は、別表 15 に記す通りとする。
（接着剤は JIS A 5557 認証品が必須条件であるため、JIS A 5557 基準の検査項目に関しての記述は省略した。
）
窯業系サイディング、ジョイントテープおよび窯業系サイディング用接着剤（Y 型）については、
別表 12 の基準区分で「※」（Q-CAT 独自基準）と表記された検査項目の検査個数(n)と合格判定個数(c)は、別表 16 に記す通りとする。
6.認定の申請
認定の申請は、Q-CAT 申請システムにて行う。詳しくは「Q-CAT 申請マニュアル」を参照のこと。
7.申請時に品質評価表に記載するデータ（以下、品質データという）についての注意事項
a) タイルの品質データは、各商品の品番毎に製造業者が選定した代表色での検査データを用いる。
代表色以外で品質が同等に確保されていない色番がある場合（例えば、白色品番のみグリーン購
入法適用外である場合など）は、その色番が除外対象であることを明記して申請する。
（以b) タイルの品質データは、JIS A 5209 基準の検査項目注）と「裏面反り」及び「裏あしの高さ」
下、これらをまとめて「JIS 基準等」という） については、タイルの JNLA 登録試験所による検査データでの提出を基本とする。ただし、表３に示すように、申請者または製造元による検査データでの申請で可とする場合がある。なお、「裏面反り」及び「裏あしの高さ」以外の Q-CAT 独
自基準の評価者として認められる者は、表３の通りとする。
5.1.1 外観は除く（各工場での検査が主体のため）

注）

表 3 品質データの評価者について

1)
2)
3)
4)

認定基準の評価者として認められる者

申請者の区分

製造元の区分JIS A 5209認証がある(*3)
メーカーなどJIS A 5209認証がある

JIS A 5209認証がない(*4)
メーカーや商社などＪIS基準等

JIS A 5209認証がない
JIS A 5209認証がある
JIS A 5209認証がない

Q-CAT独自基準

JNLA登録試験所、
JNLA登録試験所(*5)、
申請者、製造元
申請者、製造元JNLA登録試験所、申請者※個別認定の場合
JNLA登録試験所、組合せ基準の評価は、製造元申請する接着剤の製造元も可(*6)
JNLA登録試験所*3 JIS A 5209認証がある：申請企業本体、もしくは申請企業の工場単位がJIS A 5209認証取得者である*4 JIS A 5209認証がない：申請企業本体、もしくは申請企業の工場単位がJIS A 5209認証取得者でない*5 対応可能な検査項目は、「裏面反り」、「裏あしの高さ」、「裏連結材の高温時連結性能」、「裏連結材の低温時連結性能」、「屈曲性」である*6 組合せ基準の評価は、接着剤の製造元でもできない場合はQ-CAT委員会に委託できる

1) 申請者が JIS A 5209 認証があり、製造元も JIS A 5209 認証がある場合
JIS 基準等及び Q-CAT 独自基準とも JNLA 登録試験所による検査データに限らず、申請者もし
くは製造元の検査データでの申請も可とする。また、個別認定の場合、組合せ基準の評価は、申請する接着剤の製造元の検査データも可とする。
2) 申請者が JIS A 5209 認証があり、製造元には JIS A 5209 認証がない場合
JIS 基準等は、JNLA 登録試験所による検査データに限らず、申請者の検査データでの申請も可4とする。Q-CAT 独自基準は、JNLA 登録試験所による検査データに限らず、申請者もしくは製造
元の検査データでの申請も可とする。また、個別認定の場合、組合せ基準の評価は、申請する接着剤の製造元の検査データも可とする。
3) 申請者が JIS A 5209 認証がなく、製造元には JIS A 5209 認証がある場合
JIS 基準等は、JNLA 登録試験所による検査データに限らず、製造元の検査データでの申請も可とする。Q-CAT 独自基準は、JNLA 登録試験所による検査データに限らず、申請者もしくは製造
元の検査データでの申請も可とする。また、個別認定の場合、組合せ基準の評価は、申請する接着剤の製造元の検査データも可とする。
4) 申請者が JIS A 5209 認証がなく、製造元にも JIS A 5209 認証がない場合
JIS 基準等は、JNLA 登録試験所による検査データに限る。Q-CAT 独自基準は、JNLA 登録試験所による検査データに限らず、申請者もしくは製造元の検査データでの申請も可とする。また、個別認定の場合、組合せ基準の評価は、申請する接着剤の製造元の検査データも可とする。

c) セメント系下地用接着剤の品質データは、JIS A 5557 の検査項目については、JIS A 5557 認証品を前提とするため、認証番号の記載を必須とする。また、Q-CAT 独自基準の検査項目のうち、「押出成形セメント板下地に対する接着強さ」、「ずれ抵抗性」、及び「耐汚染性」については、各商品の品番毎に申請者が選定した代表色で行い、「耐候性」は、各商品の品番毎の全色で行う。
d) セメント系下地用接着剤の Q-CAT 独自基準の品質データは、申請者または製造元の検査データの提出を基本とする。なお、申請者もしくは製造元に評価設備がない等の理由で評価ができない場
合は、Q-CAT 委員会に委託し、その検査データでの申請で可とする。
e) 申請者は、申請時のデータだけでなく、認定品に対する品質管理を継続的に確実にしなければならない。

5

付図１ 裏あし形状の参考図

①

②

③

6

別表 1 単体平物タイルの型式認定基準

タイルの外観寸法基準
区分

JIS A 5209の5.1.1による

JIS A 5209の5.1.1による

JIS

JIS A 5209の5.1.4.1による

JIS A 1509-2の5による

JIS

JIS A 5209の5.1.4.2による

JIS A 1509-2の7による（各辺が50mm以下のタイルについては、適用
しない）

JIS

面反り
ねじれ
辺反り
側反り

JIS A 5209の5.1.4.3による

JIS A 1509-2の8による（役物及び各辺が50mm以下の平物については、適 JIS
用しない）

裏面反り

±1.5mm

１個のタイルにおける欠点
タイル相互間の欠点
タイルの長さ及び幅の許容差
厚さの許容差

ばち

反り

直角性

裏あし

T1型

±0.7mmJIS A 5209の5.1.4.4による

裏あしの高さ(*2)

吸水率0.9mm以下

T3型±0.7mmQTM-T01 裏面反りの測定方法の規※定によるJIS A 1509-2の9による（役物、各辺が50mm以下の正方形の平物及び短JIS
辺が50mm以下の長方形状の平物については、適用しない）
QTM-T02 裏あしの高さの測定方法の※規定によるJIS A 1509-3によるJIS

JIS A 5209の5.1.5によるセメント系下地適合品は、JIS A 5209の5.1.6による
JIS A 1509-4による窯業系サイディング下地適合品は、860N以上JIS A 5209の5.1.9による
JIS A 1509-8による
JIS A 5209の5.1.10による
JIS A 1509-9による曲げ破壊荷重耐貫入性
耐凍害性(*1)

耐薬品性

評価基準
T2型

試験方法

検査項目

塩化アンモニウム溶液
塩酸溶液
くえん酸溶液水酸化カリウム溶液
次亜塩素酸ナトリウム溶液

JIS A 5209の5.1.11による

JIS A 1509-10による「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（通称グリーン購入
左記法律の規定による法）」に適合すること*1 耐凍害性は、吸水率がⅠ類に該当する場合には、結果の提出を求めない。
*2 製造上避けられない軽微な凹部及びテーパー等は、Q-CAT審査委員会判断により、本検査項目の対象外とすることがある。
注） 基準区分 → 「JIS」：JIS A 5209基準、 「※」：Q-CAT独自基準
環境配慮

7

JIS
JIS
JIS

JIS

※

別表 2 単体役物タイルの型式認定基準
検査項目
タイルの外観寸法

１個のタイルにおける欠点
平物、役物相互間の欠点
タイルの長さ及び幅の許容差
厚さの許容差

ばち
裏あし

基準
区分

JIS A 5209の5.1.1による

JIS A 5209の5.1.1による

JIS

JIS A 5209の5.1.4.1による

JIS A 1509-2の5による

JIS

JIS A 5209の5.1.4.2による
裏あしの高さ(*4)

役物の角度
吸水率
曲げ破壊荷重耐貫入性
耐凍害性(*1)

耐薬品性

評価基準
T2型

試験方法

T1型

塩化アンモニウム溶液
塩酸溶液
くえん酸溶液水酸化カリウム溶液
次亜塩素酸ナトリウム溶液

0.9mm以下

T3型

JIS A 1509-2の7による（各辺が50mm以下のタイルについては、適用 JISしない）
QTM-T02 裏あしの高さの測定方法の※規定によるJIS A 1509-2の10によるJIS
JIS A 1509-3によるJIS

JIS A 5209の5.1.4.5による
JIS A 5209の5.1.5によるセメント系下地適合品は、JIS A 5209の5.1.6による
JIS A 1509-4による窯業系サイディング下地適合品は、860N以上JIS A 5209の5.1.9による
JIS A 1509-8による
JIS A 5209の5.1.10による
JIS A 1509-9によるJIS

JIS A 5209の5.1.11によるJIS

JIS A 1509-10による「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（通称グリーン購入
左記法律の規定による法）」に適合すること接着を妨げる著しい反り、異物の付着、役物タイルの裏面品質(*3)
接着剤のはみ出し（接着役物の場合） 申請者の定めた確認方法による(*2)
があってはならない*1 耐凍害性は、吸水率がⅠ類に該当する場合には、結果の提出を求めない。
*2 各製造者固有の技術に影響を受ける性能のため、Q-CAT統一の試験規格は設定しない。
*3 役物１の場合は、この検査項目を適用せず、別表1の「裏面反り」を適用する。(平成22年5月1日申請分より適用）*4 製造上避けられない軽微な凹部及びテーパー等は、Q-CAT審査委員会判断により、本検査項目の対象外とすることがある。
注） 基準区分 → 「JIS」：JIS A 5209基準、 「※」：Q-CAT独自基準
環境配慮

8

JIS
JIS

※

※

別表 3 単体平物タイルの個別認定基準
評価基準
個別

試験方法

基準
区分

JIS A 5209の5.1.1による

JIS A 5209の5.1.1による

JIS

JIS A 5209の5.1.4.1による

JIS A 1509-2の5による

JIS

JIS A 5209の5.1.4.2による

JIS A 1509-2の7による（各辺が50mm以下のタイルについては、適用
しない）

JIS

面反り
ねじれ
辺反り
側反り

JIS A 5209の5.1.4.3による

JIS A 1509-2の8による（役物及び各辺が50mm以下の平物については、適 JIS
用しない）

裏面反り

測定結果を記入

QTM-T01 裏面反りの測定方法の規
定による

検査項目
タイルの外観寸法

１個のタイルにおける欠点
タイル相互間の欠点
タイルの長さ及び幅の許容差
厚さの許容差

ばち

反り

直角性

裏あし

JIS A 5209の5.1.4.4による

裏あしの高さ

吸水率
曲げ破壊荷重(*4)
耐貫入性
耐凍害性(*1)

耐薬品性

塩化アンモニウム溶液
塩酸溶液
くえん酸溶液水酸化カリウム溶液
次亜塩素酸ナトリウム溶液

測定結果を記入※JIS A 1509-2の9による（役物、各辺が50mm以下の正方形の平物及び短JIS
辺が50mm以下の長方形状の平物については、適用しない）
QTM-T02 裏あしの高さの測定方法の※規定によるJIS A 1509-3によるJIS

JIS A 5209の5.1.5によるセメント系下地適合品は、JIS A 5209の5.1.6による
JIS A 1509-4による窯業系サイディング下地適合品は、860N以上JIS A 5209の5.1.9による
JIS A 1509-8による
JIS A 5209の5.1.10による
JIS A 1509-9による

JIS
JIS

JIS A 5209の5.1.11によるJIS

JIS A 1509-10による

JIS「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（通称グリーン購入
左記法律の規定による※法）」に適合すること
QTM-K01 平物タイルのずれ抵抗性
平物タイルのずれ抵抗性(*2)(*5)
0.5mm以下※
試験方法の規定によるタイル裏面に接着剤が均一に60%以上 QTM-K03 付着面積試験方法の規定
付着面積(*2)(*3)※
付着していること
による*1 耐凍害性は、吸水率がⅠ類に該当する場合には、結果の提出を求めない。
*2 以下の(1)～(4)の条件を同時に満たすときは、申請済みの品番の品質データを引用することができる。
(1)引用する品番（以下、引用品番という）が、QTM-K01（平物タイルのずれ抵抗性試験方法）に適合し、Q-CAT申請済みである。
(2)申請する品番の「製造方法」、「裏あし形状」が、引用品番のそれらと同一と見なすことができる。
(3)申請する品番の製作寸法での「長さ」と「面積」、及び製作寸法と製作質量での「単位面積質量」の全てが、引用品番のそれら以下である。
(4)申請する組合せの接着剤、及び施工方法（くし目条件）が同じである。
*3 申請時に付着試験結果の写真を添付する。(*2に該当するときは不要）*4 窯業系サイディング下地の場合にも、1/200の層間変形に対するひび割れ防止のための有効な手段が施され、不具合が発生しないことが確認されている場合には、JIS A 5209の5.1.6によることができる。
*5 組み合わせる接着剤によって、タイルの単位面積あたりの質量が以下の場合には試験を省略することができる。
C1、C2、Y1、Y2の接着剤と組み合わせる場合は、2.9g/c m2以下
C3、Y3の接着剤と組み合わせる場合は、2.0g/c m2以下
注） 基準区分 → 「JIS」：JIS A 5209基準、 「※」：Q-CAT独自基準
環境配慮9

別表 4 単体役物タイルの個別認定基準
検査項目
タイルの外観寸法

１個のタイルにおける欠点
平物、役物相互間の欠点
タイルの長さ及び幅の許容差
厚さの許容差

ばち
裏あし

試験方法

基準
区分

JIS A 5209の5.1.1による

JIS A 5209の5.1.1による

JIS

JIS A 5209の5.1.4.1による

JIS A 1509-2の5による

JIS

JIS A 5209の5.1.4.2による
裏あしの高さ

役物の角度
吸水率
曲げ破壊荷重（*5）
耐貫入性
耐凍害性(*1)

耐薬品性

評価基準
個別

塩化アンモニウム溶液
塩酸溶液
くえん酸溶液水酸化カリウム溶液
次亜塩素酸ナトリウム溶液

測定結果を記入JIS A 1509-2の7による（各辺が50mm以下のタイルについては、適用 JISしない）
QTM-T02 裏あしの高さの測定方法の※規定によるJIS A 1509-2の10によるJIS
JIS A 1509-3によるJIS

JIS A 5209の5.1.4.5による
JIS A 5209の5.1.5によるセメント系下地適合品は、JIS A 5209の5.1.6による
JIS A 1509-4による窯業系サイディング下地適合品は、860N以上JIS A 5209の5.1.9による
JIS A 1509-8による
JIS A 5209の5.1.10による
JIS A 1509-9によるJIS

JIS A 5209の5.1.11によるJIS

JIS A 1509-10による

JIS
JIS

「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（通称グリーン購入
左記法律の規定による※法）」に適合すること接着を妨げる著しい反り、異物の付着、役物タイルの裏面品質(*4)
接着剤のはみ出し（接着役物の場合） 申請者の定めた確認方法による(*2)※
があってはならない
QTM-K02 役物タイルのずれ抵抗性
役物タイルのずれ抵抗性(*3)(*6)
0.5mm以下※
試験方法の規定による*1 耐凍害性は、吸水率がⅠ類に該当する場合には、結果の提出を求めない。
*2 各製造者固有の技術に影響を受ける性能のため、Q-CAT統一の試験規格は設定しない。
*3 以下の(1)～(4)の条件を同時に満たすときは、申請済みの平物品番の品質データによって適合と見なすことができ、試験を省略できる。
(1)引用する平物品番（以下、引用品番という）が、QTM-K01（平物タイルのずれ抵抗性試験方法）に適合し、Q-CAT申請済みである。
(2)申請する品番の「製造方法」、「裏あし形状」が、引用品番のそれらと同一と見なすことができる。
(3)申請する品番の役物タイルのA面（表面積の大きい面）の製作寸法での「長さ」と「面積」が、引用品番のそれら以下である。
(4)申請する組合せの接着剤、及び施工方法（くし目条件）が同じである。
*4 役物１の場合は、この検査項目を適用せず、別表3の「裏面反り」を適用する。(平成22年5月1日申請分より適用）*5 窯業系サイディング下地の場合にも、1/200の層間変形に対するひび割れ防止のための有効な手段が施され、不具合が発生しないことが確認されている場合には、JIS A 5209の5.1.6によることができる。
*6 組み合わせる接着剤によって、タイル裏面の単位面積あたりの質量が以下の場合には試験を省略することができる。
C1、C2、Y1、Y2の接着剤と組み合わせる場合は、2.9g/c m2以下
C3、Y3の接着剤と組み合わせる場合は、2.0g/c m2以下
タイル裏面の単位面積あたりの質量は次の式で求める。
（タイル裏面の単位面積あたりの質量）＝（役物タイルの重量）/(タイル裏面の面積）
注） 基準区分 → 「JIS」：JIS A 5209基準、 「※」：Q-CAT独自基準
環境配慮

10

別表 5 表張り平物ユニットの型式認定基準
検査項目

評価基準
T3型

試験方法

タイルの外観

１個のタイルにおける欠点
タイル相互間の欠点

JIS A 5209の5.1.1による

JIS A 5209の5.1.1によるユニットタイルの外観

1枚のユニットタイルにおける欠点
ユニットタイル相互間の欠点

JIS A 5209の5.2.1による

JIS A 5209の5.2.1による寸法

タイルの長さ及び幅の許容差
厚さの許容差ユニットタイルの製作寸法(*2)

JIS A 5209の5.1.4.1による

JIS A 1509-2の5による

JIS A 5209の5.2.2による

JIS A 1509-13による
JIS A 1509-2の7による（各辺が50mm以下のタイルについては、適用
しない）

ばち

反り

裏あし

面反り
ねじれ
辺反り
側反り

JIS A 5209の5.1.4.3による

裏面反り±0.7mmJIS A 5209の5.1.4.4による

裏あしの高さ(*3)

吸水率
曲げ破壊荷重耐貫入性
耐凍害性(*1)

耐薬品性

JIS

JIS A 5209の5.1.4.2による直角性

塩化アンモニウム溶液
塩酸溶液
くえん酸溶液水酸化カリウム溶液
次亜塩素酸ナトリウム溶液
台紙の接着性
表張り台紙の剥離性

0.9mm以下JIS

JIS

JIS A 1509-2の8による（役物及び各辺が50mm以下の平物については、適 JIS
用しない）
QTM-T01 裏面反りの測定方法の規※定によるJIS A 1509-2の9による（役物、各辺が50mm以下の正方形の平物及び短JIS
辺が50mm以下の長方形状の平物については、適用しない）
QTM-T02 裏あしの高さの測定方法の※規定によるJIS A 1509-3によるJIS

JIS A 5209の5.1.5によるセメント系下地適合品は、JIS A 5209の5.1.6による
JIS A 1509-4による窯業系サイディング下地適合品は、860N以上JIS A 5209の5.1.9による
JIS A 1509-8による
JIS A 5209の5.1.10による
JIS A 1509-9による

JIS
JIS

JIS A 5209の5.1.11によるJIS

JIS A 1509-10による

JIS A 1509-13の6.2による
JIS A 5209の5.2.3による
JIS A 1509-13の6.3による
JIS A 5209の5.2.4による「国等による環境物品等の調達の推進
環境配慮等に関する法律（通称グリーン購入
左記法律の規定による法）」に適合すること*1 耐凍害性は、吸水率がⅠ類に該当する場合には、結果の提出を求めない。
*2 馬目地ユニットで、製作寸法の縦と横が同寸法の場合は区別する。（※JIS A 5209では不明確なための注釈）*3 製造上避けられない軽微な凹部及びテーパー等は、Q-CAT審査委員会判断により、本検査項目の対象外とすることがある.
注） 基準区分 → 「JIS」：JIS A 5209基準、 「※」：Q-CAT独自基準
台紙

基準
区分

11

JIS

JIS
※

別表 6 表張り役物ユニットの型式認定基準
評価基準
T3型

試験方法

基準
区分

JIS A 5209の5.1.1による

JIS A 5209の5.1.1による

JIS

JIS A 5209の5.1.4.1による

JIS A 1509-2の5による

検査項目
タイルの外観寸法

１個のタイルにおける欠点
平物、役物相互間の欠点
タイルの長さ及び幅の許容差
厚さの許容差ユニットタイルの製作寸法

ばち
裏あしJIS A 5209の5.1.4.2による
裏あしの高さ(*4)

役物の角度
吸水率
曲げ破壊荷重耐貫入性
耐凍害性(*1)

耐薬品性

JIS A 5209の5.2.2による塩化アンモニウム溶液
塩酸溶液
くえん酸溶液水酸化カリウム溶液
次亜塩素酸ナトリウム溶液
台紙の接着性
表張り台紙の剥離性

0.9mm以下JIS
JIS A 1509-13による
JIS A 1509-2の7による（各辺が50mm以下のタイルについては、適用 JISしない）
QTM-T02 裏あしの高さの測定方法の※規定によるJIS A 1509-2の10によるJIS
JIS A 1509-3によるJIS

JIS A 5209の5.1.4.5による
JIS A 5209の5.1.5によるセメント系下地適合品は、JIS A 5209の5.1.6による
JIS A 1509-4による窯業系サイディング下地適合品は、860N以上JIS A 5209の5.1.9による
JIS A 1509-8による
JIS A 1509-9による
JIS A 5209の5.1.10によるJIS

JIS A 1509-10によるJIS

JIS A 5209の5.1.11による

JIS
JIS

JIS A 5209の5.2.3による
JIS A 1509-13の6.2による
JIS
JIS A 5209の5.2.4による
JIS A 1509-13の6.3による「国等による環境物品等の調達の推進
環境配慮
左記法律の規定による※等に関する法律（通称グリーン購入法）」に適合すること接着を妨げる著しい反り、異物の付着、役物タイルの裏面品質(*3)※
接着剤のはみ出し（接着役物の場合） 申請者の定めた確認方法による(*2)
があってはならない*1 耐凍害性は、吸水率がⅠ類に該当する場合には、結果の提出を求めない。
*2 各製造者固有の技術に影響を受ける性能のため、Q-CAT統一の試験規格は設定しない。
*3 役物１の場合は、この検査項目を適用せず、別表5の「裏面反り」を適用する。(平成22年5月1日申請分より適用）*4 製造上避けられない軽微な凹部及びテーパー等は、Q-CAT審査委員会判断により、本検査項目の対象外とすることがある。
注） 基準区分 → 「JIS」：JIS A 5209基準、 「※」：Q-CAT独自基準
注） 役物ユニットに平物タイルを使用した場合は、その平物タイルは別表5に記すタイル単体の検査項目に従う。
台紙12

別表 7 表張り平物ユニットの個別認定基準
検査項目

評価基準
個別

試験方法

タイルの外観

１個のタイルにおける欠点
タイル相互間の欠点

JIS A 5209の5.1.1による

JIS A 5209の5.1.1によるユニットタイルの外観

1枚のユニットタイルにおける欠点
ユニットタイル相互間の欠点

JIS A 5209の5.2.1による

JIS A 5209の5.2.1による寸法

タイルの長さ及び幅の許容差
厚さの許容差ユニットタイルの製作寸法(*3)

JIS A 5209の5.1.4.1による

JIS A 1509-2の5による

JIS A 5209の5.2.2による

JIS A 1509-13による
JIS A 1509-2の7による（各辺が50mm以下のタイルについては、適用
しない）

ばち

反り

裏あし

面反り
ねじれ
辺反り
側反り

JIS A 5209の5.1.4.3による

裏面反り測定結果を記入JIS A 5209の5.1.4.4による

裏あしの高さ

吸水率
曲げ破壊荷重（*5）
耐貫入性
耐凍害性(*1)

耐薬品性

JIS

JIS A 5209の5.1.4.2による直角性

塩化アンモニウム溶液
塩酸溶液
くえん酸溶液水酸化カリウム溶液
次亜塩素酸ナトリウム溶液
台紙の接着性
表張り台紙の剥離性基準
区分

測定結果を記入

JIS

JIS

JIS A 1509-2の8による（役物及び各辺が50mm以下の平物については、適 JIS
用しない）
QTM-T01 裏面反りの測定方法の規※定によるJIS A 1509-2の9による（役物、各辺が50mm以下の正方形の平物及び短JIS
辺が50mm以下の長方形状の平物については、適用しない）
QTM-T02 裏あしの高さの測定方法の※規定によるJIS A 1509-3によるJIS

JIS A 5209の5.1.5によるセメント系下地適合品は、JIS A 5209の5.1.6による
JIS A 1509-4による窯業系サイディング下地適合品は、860N以上JIS

JIS A 5209の5.1.9による
JIS A 5209の5.1.10による

JIS A 1509-8による
JIS A 1509-9による

JIS
JIS

JIS A 5209の5.1.11による

JIS A 1509-10によるJIS

JIS A 5209の5.2.3による
JIS A 1509-13の6.2による
JIS
JIS A 1509-13の6.3による
JIS A 5209の5.2.4による「国等による環境物品等の調達の推進
環境配慮等に関する法律（通称グリーン購入
左記法律の規定による※法）」に適合すること
QTM-K01 平物タイルのずれ抵抗性
平物タイルのずれ抵抗性(*4)(*6）
0.5mm以下※
試験方法の規定によるタイル裏面に接着剤が均一に60%以上 QTM-K03 付着面積試験方法の規定
付着面積(*4)(*2)※
による付着していること*1 耐凍害性は、吸水率がⅠ類に該当する場合には、結果の提出を求めない。
*2 申請時に付着試験結果の写真を添付する。
*3 馬目地ユニットで、製作寸法の縦と横が同寸法の場合は区別する。（※JIS A 5209では不明確なための注釈）*4 以下の(1)～(5)の条件を同時に満たすときは、申請済みの品番の品質データを引用することができる。
(1)引用する品番（以下、引用品番という）が、QTM-K01（平物タイルのずれ抵抗性試験方法）に適合し、Q-CAT申請済みである。
(2)申請する品番の「製造方法」、「裏あし形状」、「ユニットの連結方法」が、引用品番のそれらと同一と見なすことができる。
(3)申請する品番の個々のタイルにおいて、製作寸法での「長さ」と「面積」、及び製作寸法と製作質量での「単位面積質量」の全てが、引用品番の個々のタイルのいずれかのそれら以下である。
なお、ユニットが複数の形状のタイルで構成されている場合には、その全ての形状で上記を満たさなければならない。
(4)申請する品番の製作寸法での「ユニット面積」が、引用品番のそれ以下である。
(5)申請する組合せの接着剤、及び施工方法（くし目条件）が同じである。
*5 窯業系サイディング下地の場合にも、1/200の層間変形に対するひび割れ防止のための有効な手段が施され、不具合が発生しないことが確認されている場合には、JIS A 5209の5.1.6によることができる。
*6 組み合わせる接着剤によって、タイルの単位面積あたりの質量が以下の場合には試験を省略することができる。
C1、C2、Y1、Y2の接着剤と組み合わせる場合は、2.9g/c m2以下
C3、Y3の接着剤と組み合わせる場合は、2.0g/c m2以下
注） 基準区分 → 「JIS」：JIS A 5209基準、 「※」：Q-CAT独自基準
台紙

13

別表 8 表張り役物ユニットの個別認定基準
検査項目
タイルの外観寸法

１個のタイルにおける欠点
平物、役物相互間の欠点
タイルの長さ及び幅の許容差
厚さの許容差ユニットタイルの製作寸法

ばち
裏あし

試験方法

基準
区分

JIS A 5209の5.1.1による

JIS A 5209の5.1.1による

JIS

JIS A 5209の5.1.4.1による

JIS A 1509-2の5による

JIS A 5209の5.2.2による
JIS A 5209の5.1.4.2による

裏あしの高さ

役物の角度
吸水率
曲げ破壊荷重（*5）
耐貫入性
耐凍害性(*1)

耐薬品性

評価基準
個別

塩化アンモニウム溶液
塩酸溶液
くえん酸溶液水酸化カリウム溶液
次亜塩素酸ナトリウム溶液
台紙の接着性
表張り台紙の剥離性測定結果を記入JIS
JIS A 1509-13による
JIS A 1509-2の7による（各辺が50mm以下のタイルについては、適用 JISしない）
QTM-T02 裏あしの高さの測定方法の※規定によるJIS A 1509-2の10によるJIS
JIS A 1509-3によるJIS

JIS A 5209の5.1.4.5による
JIS A 5209の5.1.5によるセメント系下地適合品は、JIS A 5209の5.1.6による
JIS A 1509-4による窯業系サイディング下地適合品は、860N以上JIS A 5209の5.1.9による
JIS A 1509-8による
JIS A 1509-9による
JIS A 5209の5.1.10によるJIS

JIS A 1509-10によるJIS

JIS A 5209の5.1.11による

JIS
JIS

JIS A 5209の5.2.3による
JIS A 1509-13の6.2による
JIS
JIS A 5209の5.2.4による
JIS A 1509-13の6.3による「国等による環境物品等の調達の推進
環境配慮
左記法律の規定による※等に関する法律（通称グリーン購入法）」に適合すること接着を妨げる著しい反り、異物の付着、役物タイルの裏面品質(*4)
接着剤のはみ出し（接着役物の場合） 申請者の定めた確認方法による(*2)※
があってはならない
QTM-K02 役物タイルのずれ抵抗性
役物タイルのずれ抵抗性(*3)(*6)
0.5mm以下※
試験方法の規定による*1 耐凍害性は、吸水率がⅠ類に該当する場合には、結果の提出を求めない。
*2 各製造者固有の技術に影響を受ける性能のため、Q-CAT統一の試験規格は設定しない。
*3 以下の(1)～(4)の条件を同時に満たすときは、申請済みの平物品番の品質データによって適合と見なすことができ、試験を省略できる。
(1)引用する平物ユニットタイル品番（以下、引用品番という）が、QTM-K01（平物タイルのずれ抵抗性試験方法）に適合し、Q-CAT申請済みである。
(2)申請する品番の「製造方法」、「裏あし形状」、「ユニットの連結方法」が、引用品番のそれらと同一と見なすことができる。
(3)申請する品番の個々のタイルにおいて、表面（２面で構成される役物タイルの場合はA面（表面積の大きい面））の製作寸法での「長さ」と「面積」が、引用品番の個々の平物タイルのいずれかのそれら以下である。
なお、ユニットが複数の形状のタイルで構成されている場合には、その全ての形状で上記を満たさなければならない。
(4)申請する組合せの接着剤、及び施工方法（くし目条件）が頻用品番のそれと同じである。
*4 役物１の場合は、この検査項目を適用せず、別表7の「裏面反り」を適用する。(平成22年5月1日申請分より適用）*5 窯業系サイディング下地の場合にも、1/200の層間変形に対するひび割れ防止のための有効な手段が施され、不具合が発生しないことが確認されている場合には、JIS A 5209の5.1.6によることができる。
*6 組み合わせる接着剤によって、タイル裏面の単位面積あたりの質量が以下の場合には試験を省略することができる。
C1、C2、Y1、Y2の接着剤と組み合わせる場合は、2.9g/c m2以下
C3、Y3の接着剤と組み合わせる場合は、2.0g/c m2以下
タイル裏面の単位面積あたりの質量は次の式で求める。
（タイル裏面の単位面積あたりの質量）＝（役物タイルの重量）/(タイル裏面の面積）
注） 基準区分 → 「JIS」：JIS A 5209基準、 「※」：Q-CAT独自基準
注） 役物ユニットに平物タイルを使用した場合は、その平物タイルは別表7に記すタイル単体の検査項目に従う。
台紙14

別表 9 裏面もしくは側面で連結する平物ユニットタイルの個別認定基準
検査項目
タイルの外観

１個のタイルにおける欠点
タイル相互間の欠点

ユニットタイル 1枚のユニットタイルにおける欠点の外観
ユニットタイル相互間の欠点
タイルの長さ及び幅の許容差
寸法
厚さの許容差ユニットタイルの製作寸法(*4)
ばち

反り

面反り
ねじれ
辺反り
側反り
裏面反り

直角性

裏あし

裏あしの高さ

吸水率
曲げ破壊荷重（*7）
耐貫入性
耐凍害性(*1)

耐薬品性

塩化アンモニウム溶液
塩酸溶液
くえん酸溶液水酸化カリウム溶液
次亜塩素酸ナトリウム溶液
裏連結材の接着性
裏連結材の耐水接着性能
裏連結材の開口率
裏連結材の高温時連結性能
裏連結材の低温時連結性能

台紙
裏連結材の耐候性
裏ネットユニットの開口率確保
(*6)

評価基準
個別

試験方法

JIS A 5209の5.1.1による

JIS A 5209の5.1.1による

JIS A 5209の5.2.1による

JIS A 5209の5.2.1による

基
準
JIS

JIS A 5209の5.1.4.1による

JIS A 1509-2の5による

JIS A 5209の5.2.2による

JIS A 1509-13による

JIS A 5209の5.1.4.2による

JIS A 1509-2の7による（各辺が50mm以下のタイルについては、適用しない）

JIS

JIS A 5209の5.1.4.3による

JIS A 1509-2の8による（役物及び各辺が50mm以下の平物については、適用しない）

JIS

測定結果を記入

QTM-T01 裏面反りの測定方法の規定による※

JIS A 5209の5.1.4.4による

JIS A 1509-2の9による（役物、各辺が50mm以下の正方形の平物及び短辺が50mm以下の長方形状の平物については、適用しない）

JIS

QTM-T02 裏あしの高さの測定方法の規定による
JIS A 1509-3による測定結果を記入JIS A 5209の5.1.5によるセメント系下地適合品は、JIS A 5209の5.1.6による
JIS A 1509-4による窯業系サイディング下地適合品は、860N以上JIS A 5209の5.1.9による
JIS A 1509-8による
JIS A 5209の5.1.10による
JIS A 1509-9による

JIS

※
JIS
JIS
JIS
JIS

JIS A 5209の5.1.11による

JIS A 1509-10によるJIS

JIS A 5209の5.2.3による
JIS A 5209の5.2.5による
JIS A 5209の5.2.6によるタイルが裏連結材から、はがれ落ちてはいけない
タイルが裏連結材から、はがれ落ちてはいけない
目地詰めをしないことにより、変色等で外観品質を著しく損なうものであってはならない

JIS A 1509-13の6.2による
JIS A 1509-13の6.4による
JIS A 1509-13の6.5による

JIS

QTM-T03 裏連結材の連結性能試験方法の規定による申請者の定めた確認方法による(*2)

QTM-T04 裏ネットユニットタイルの膜張り率
測定方法の規程による
90°折り曲げて連結が保たれていなけ QTM-T05 裏連結材の屈曲性試験方法の規
屈曲性ればならない定による「国等による環境物品等の調達の推進
環境配慮等に関する法律（通称グリーン購入
左記法律の規定による法）」に適合すること
QTM-K01 平物タイルのずれ抵抗性試験方法
平物タイルのずれ抵抗性(*5)(*8)
0.5mm以下の規定によるタイル裏面に接着剤が均一に60%以上
付着面積(*5)(*3)(*9)
QTM-K03 付着面積試験方法の規定による付着していること*1 耐凍害性は、吸水率がⅠ類に該当する場合には、結果の提出を求めない。
*2 各製造者固有の技術に影響を受ける性能のため、Q-CAT統一の試験規格は設定しない。
*3 申請時に付着試験結果の写真を添付する。
*4 馬目地ユニットで、製作寸法の縦と横が同寸法の場合は区別する。（※JIS A 5209では不明確なための注釈）*5 以下の(1)～(5)の条件を同時に満たすときは、申請済みの品番の品質データを引用することができる。
(1)引用する品番（以下、引用品番という）が、QTM-K01（平物タイルのずれ抵抗性試験方法）に適合し、Q-CAT申請済みである。
(2)申請する品番の「製造方法」、「裏あし形状」、「ユニットの連結方法」が、引用品番のそれらと同一と見なすことができる。
(3)申請する品番の個々のタイルにおいて、製作寸法での「長さ」と「面積」、及び製作寸法と製作質量での「単位面積質量」の全てが、引用品番の個々のタイルのいずれかのそれら以下である。
なお、ユニットが複数の形状のタイルで構成されている場合には、その全ての形状で上記を満たさなければならない。
(4)申請する品番の製作寸法での「ユニット面積」が、引用品番のそれ以下である。
(5)申請する組合せの接着剤、及び施工方法（くし目条件）が引用品番のそれと同じである。
*6 タイル裏面に付着した裏連結材をタイル裏面に貼る糊も「連結材」とみなす。
*7 窯業系サイディング下地の場合にも、1/200の層間変形に対するひび割れ防止のための有効な手段が施され、不具合が発生しないことが確認されている場合には、JIS A 5209の5.1.6によることができる。
*8 組み合わせる接着剤によって、タイルの単位面積あたりの質量が以下の場合には試験を省略することができる。
C1、C2、Y1、Y2の接着剤と組み合わせる場合は、2.9g/c m2以下
C3、Y3の接着剤と組み合わせる場合は、2.0g/c m2以下
*9 認定を受けているユニットタイルで連結方法のみを変更する場合は、過去の申請時の試験結果を用いて付着面積を算出して申請することができる。
注） 基準区分 → 「JIS」：JIS A 5209基準、 「※」：Q-CAT独自基準※

膜張り率が10%以下であること

15

※
※
※

別表 10 裏面もしくは側面で連結する役物ユニットタイルの個別認定基準
評価基準
個別

検査項目
タイルの外観寸法

１個のタイルにおける欠点
JIS A 5209の5.1.1による
平物、役物相互間の欠点
タイルの長さ及び幅の許容差
JIS A 5209の5.1.4.1による厚さの許容差ユニットタイルの製作寸法
IS A 5209の5.2.2よる

ばち

JIS A 5209の5.1.4.2による

裏あし

裏あしの高さ測定結果を記入

試験方法
JIS A 5209の5.1.1による
JIS A 1509-2の5による
JIS A 1509-13による
JIS A 1509-2の7による（各辺が50mm以下のタイルについては、適
用しない）
QTM-T02 裏あしの高さの測定方法の規定によるJIS A 1509-2の10による
JIS A 1509-3による

基
準
JIS
JIS

JIS
※

役物の角度
吸水率

JIS A 5209の5.1.4.5による
JIS A 5209の5.1.5による

曲げ破壊荷重（*6）

セメント系下地適合品は、JIS A 5209の5.1.6による
JIS A 1509-4による窯業系サイディング下地適合品は、860N以上JIS

耐貫入性
耐凍害性(*1)

JIS A 5209の5.1.9による
JIS A 5209の5.1.10による

JIS A 1509-8による
JIS A 1509-9による

JIS
JIS

JIS A 5209の5.1.11による

JIS A 1509-10によるJIS

JIS A 1509-13の6.2による
JIS A 1509-13の6.4による
JIS A 1509-13の6.5による

JIS

耐薬品性

塩化アンモニウム溶液
塩酸溶液
くえん酸溶液水酸化カリウム溶液
次亜塩素酸ナトリウム溶液
裏連結材の接着性
裏連結材の耐水接着性能
裏連結材の開口率

JIS A 5209の5.2.3による
JIS A 5209の5.2.5による
JIS A 5209の5.2.6によるタイルが裏連結材から、はがれ落ち
裏連結材の高温時連結性能てはいけないタイルが裏連結材から、はがれ落ち
台紙
裏連結材の低温時連結性能てはいけない目地詰めをしないことにより、変色等
で外観品質を著しく損なうものであっ
裏連結材の耐候性てはならない裏ネットユニットの開口率確
膜張り率が10%以下であること
保(*4)
「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（通称グリーン購
環境配慮入法）」に適合すること接着を妨げる著しい反り、異物の付着、接着剤のはみ出し（接着役物の役物タイルの裏面品質(*5)
場合）があってはならない
役物タイルのずれ抵抗性(*3)(*7)

0.5mm以下JIS
JIS

QTM-T03 裏連結材の連結性能試
験方法の規定による申請者の定めた確認方法による(*2)※

QTM-T04 裏ネットユニットタイルの膜張り率測定方法の規程による
左記法律の規定による※申請者の定めた確認方法による(*2)※

QTM-K02 役物タイルのずれ抵抗性試験方法の規定による※*1 耐凍害性は、吸水率がⅠ類に該当する場合には、結果の提出を求めない。
*2 各製造者固有の技術に影響を受ける性能のため、Q-CAT統一の試験規格は設定しない。
*3 以下の(1)～(4)の条件を同時に満たすときは、申請済みの平物品番の品質データによって適合と見なすことができ、試験を省略できる。
(1)引用する平物ユニットタイル品番（以下、引用品番という）が、QTM-K01（平物タイルのずれ抵抗性試験方法）に適合し、Q-CAT申請済みである。
(2)申請する品番の「製造方法」、「裏あし形状」、「ユニットの連結方法」が、引用品番のそれらと同一と見なすことができる。
(3)申請する品番の個々のタイルにおいて、表面（２面で構成される役物タイルの場合はA面（表面積の大きい面））の製作寸法での[長さ」と「面積」が、引用品番の個々の平物タイルのいずれかのそれら以下である。
なお、ユニットが複数の形状のタイルで構成されている場合には、その全ての形状で上記を満たさなければならない。
(4)申請する組合せの接着剤、及び施工方法（くし目条件）が頻用品番のそれと同じである。
*4
*5
*6

タイル裏面に付着した裏連結材をタイル裏面に貼る糊も「連結材」とみなす。
役物１の場合は、この検査項目を適用せず、別表9の「裏面反り」を適用する。(平成22年5月1日申請分より適用）
窯業系サイディング下地の場合にも、1/200の層間変形に対するひび割れ防止のための有効な手段が施され、不具合が発生しないことが確認されている場合には、JIS A 5209の5.1.6によることができる。

*7

組み合わせる接着剤によって、タイル裏面の単位面積あたりの質量が以下の場合には試験を省略することができる。
C1、C2、Y1、Y2の接着剤と組み合わせる場合は、2.9g/c m2以下
C3、Y3の接着剤と組み合わせる場合は、2.0g/c m2以下
タイル裏面の単位面積あたりの質量は次の式で求める。
（タイル裏面の単位面積あたりの質量）＝（役物タイルの重量）/(タイル裏面の面積）
注） 基準区分 → 「JIS」：JIS A 5209基準、 「※」：Q-CAT独自基準
注） 役物ユニットに平物タイルを使用した場合は、その平物タイルは別表9に記すタイル単体の検査項目に従う。

16

別表 11 セメント系下地用接着剤の型式認定基準
基準
評価基準
試験方法
区分
C1型
C2型
C3型
JIS A 5557適合(*2)
JIS A 5557認証品であること
JIS A 5557の規定による
JIS
0.6N/mm2以上で、かつ、凝集破壊率
標準養生が75%以上0.4N/mm2以上で、かつ、凝集破壊率
低温硬化養生が50%以上
押出成形セメ
0.4N/mm2以上で、かつ、凝集破壊率 QTM-A1 接着強さ試験方法（セメンント板下地に※アルカリ温水浸せき処理が50%以上ト系下地用）の規定による対する接着強さ
0.4N/mm2以上で、かつ、凝集破壊率
凍結融解処理が50%以上0.4N/mm2以上で、かつ、凝集破壊率
熱劣化処理
が50%以上QTM-A2 ずれ抵抗性試験方法（接ずれ抵抗性(*3)
0.5mm以下※
着剤型式認定用）の規定による
QTM-A3 耐候性試験方法（接着剤
耐候性ΔＥ≦6.0※
型式認定用）の規定による接着剤の成分でタイル表面を汚染し 申請者の定めた確認方法による
耐汚染性
※
ないこと
(*1)
*1 各製造者固有の技術に影響を受ける性能のため、Q-CAT統一の試験規格は設定しない。
*2 JIS A 5557認証品であることは、認証番号の申請によって行う。
*3 申請時にずれ抵抗性試験の結果の写真を添付する。（試験用タイル全体が写るように）
注） 有機系下地調整塗材と組合せて施工する場合は、別表17の認定基準を評価し申請する。
注） 基準区分 → 「JIS」：JIS A 5557基準、 「※」：Q-CAT独自基準
検査項目

17

別表 12 窯業系サイディング、ジョイントテープおよび窯業系サイディング用接着剤の組合せの認定基準

評価基準
Y1型
Y2型
Y3型
接着強さ：標準養 0.3N/mm2以上で、かつ、凝集破壊率が75%以上
生
接着強さ：低温硬 0.2N/mm2以上で、かつ、凝集破壊率が50%以上
化養生
接着強さ：温水浸 0.2N/mm2以上で、かつ、凝集破壊率が50%以上
せき処理
接着強さ：凍結融 0.2N/mm2以上で、かつ、凝集破壊率が50%以上
解処理
接着強さ：熱劣化 0.2N/mm2以上で、かつ、凝集破壊率が50%以上
処理
皮膜物性：引張性 0.4N/mm2以上で、かつ、破断時の伸び率が50%以上
能
皮膜物性：高温時 0.4N/mm2以上で、かつ、破断時の伸び率が50%以上の温度依存性
皮膜物性：低温時 0.4N/mm2以上で、かつ、破断時の伸び率が50%以上の温度依存性
接
0.3N/mm2以上で、かつ、破断
皮膜物性：温水浸
着時の伸び率が40%以上
せき処理後剤
皮膜物性：熱劣化 0.3N/mm2以上で、かつ、破断時の伸び率が40%以上
処理後
塗継ぎ接着強さ： 0.3N/mm2以上で、かつ、凝集破壊率が75%以上
標準養生
塗継ぎ接着強さ： 0.2N/mm2以上で、かつ、凝集
温水浸せき処理 破壊率が50%以上
塗継ぎ接着強さ： 0.2N/mm2以上で、かつ、凝集破壊率が50%以上
熱劣化処理
検査項目

ずれ抵抗性

0.5mm以下

耐候性△Ｅ≦6.0

試験方法

基準
区分

QTM-A04 接着強さ試験方法（窯業系サイディ
ング下地用）の規定による※

QTM-A05 皮膜物性試験方法の規定による※

QTM-A06 接着剤の塗継ぎ接着強さ試験方法の規定による※

QTM-A02 ずれ抵抗性試験方法（窯業系サイ
ディング下地用）の規定による
QTM-A07 耐候性試験方法（窯業系サイディン
グ下地用）の規定による※※接着剤の成分でタイル表面を申請者の定めた確認方法による(*1)※
汚染しないこと
質量変化が5％以内、かつ均質
貯蔵安定性
JIS A 5557によるJIS
で異物が認められないこと
ｼﾞｮ
QTM-A08 ジョイントテープの下地との接着性
下地との接着性 3.0N/25mm以上※
ｲﾝ
試験方法の規定によるﾄ
QTM-A09 ジョイントテープと窯業系サイディン
ﾃｰ シーリングとの適 著しい外観変化がないこと
グ用シーリングとの適性を調べる試験方法の
※
ﾌﾟ 性
規定による
壁
夏季の日射、降雨の繰り返しを想定した試験を面実施する。
加熱散水繰り返し 異常がないこと※
性試験方法は申請者の定めた確認方法による
能(*2)*1 各製造者固有の技術に影響を受ける性能のため、Q-CAT統一の試験規格は設定しない。
*2 統一された試験装置がないため、Q-CAT統一の試験規格は設定しないが、窯業系サイディングのジョイント部を含むタイル張り試験体とし、加熱温度は60℃以上とする。
耐汚染性

注）基準区分 → 「JIS」：JIS A 5557 基準、「※」：Q-CAT 独自基準
注）窯業系サイディング下地は原則として厚さ 14mm 以上且つ一般社団法人日本窯業外装協会（NYG）製品登録品とする。

18

別表 13 単体タイルの検査項目（Q-CAT 独自基準）に対する試料の検査基準と合格判定基準
反り

検査項目
裏面反り

裏あし

裏あしの高さ

対象
平物
平物
役物
平物・役物
役物
平物
役物
平物

環境配慮
役物タイルの裏面品質
平物タイルのずれ抵抗性
役物タイルのずれ抵抗性
付着面積

抜取個数(n) 合格判定個数(c)
10個
0個
10個
0個
0個
5個
（※法律による）（※申請者の基準による）
3個
0個
6個
0個
3個
0個

別表 14 ユニットタイルの検査項目（Q-CAT 独自基準）に対する試料の検査基準と合格判定基準
反り

検査項目
裏面反り

裏あし

裏あしの高さ台紙

裏連結材の高温時連結性能
裏連結材の低温時連結性能
裏連結材の耐候性
裏ネットユニットの開口率確保
屈曲性

対象
平物
平物
役物
平物・役物
平物・役物
平物・役物
平物・役物
平物
平物・役物
役物
平物
役物
平物

環境配慮
役物タイルの裏面品質
平物タイルのずれ抵抗性
役物タイルのずれ抵抗性
付着面積

抜取個数(n) 合格判定個数(c)
0個
10個
10個
0個
5個
0個
3枚
0枚
0枚
3枚
（※申請者の基準による）
0枚
1枚
3枚
0枚
（※法律による）（※申請者の基準による）
0枚
3枚
6枚
0枚
1枚
0枚

別表 15 接着剤の検査項目に対する試料の検査基準と合格判定基準

検査項目
標準養生
押出成形セメント板 低温硬化養生
下地に対する接着 アルカリ温水浸せき処理
強さ
凍結融解処理
熱劣化処理
ずれ抵抗性
耐候性
耐汚染性

検査個数(n) 合格判定個数(c)
5個
0個
5個
0個
5個
0個
5個
0個
5個
0個
3個
0個
1個
0個
（※申請者の基準による）

19

別表 16 窯業系サイディング、ジョイントテープおよび窯業系サイディング用接着剤の組合せの検査項目に対する資料の検査基準と合格判定基準

検査項目
接着強さ：標準養生
接着強さ：低温硬化養生
接着強さ：温水浸せき処理
接着強さ：凍結融解処理
接着強さ：熱劣化処理
皮膜物性：引張性能
皮膜物性：高温時の温度依存性
皮膜物性：低温時の温度依存性
接着剤
皮膜物性：温水浸せき処理後
皮膜物性：熱劣化処理後
塗継ぎ接着強さ：標準養生
塗継ぎ接着強さ：温水浸せき処理
塗継ぎ接着強さ：熱劣化処理
ずれ抵抗性
耐候性
耐汚染性
下地との接着性
ｼﾞｮｲﾝﾄﾃｰﾌﾟ
シーリングとの適性
壁面性能
加熱散水繰り返し

検査個数（n） 合格判定個数（c）
5個
0個
0個
5個
5個
0個
0個
5個
5個
0個
0個
6個
6個
0個
0個
6個
0個
6個
6個
0個
0個
5個
5個
0個
5個
0個
0個
3個
0個
1個
（※申請者の基準による）
3個
0個
3個
0個
（※申請者の基準による）

20

別表 17 有機系下地調整塗材の認定基準＊1

注）基準区分 →「JAI」：JAI-18 基準、「※」：Q-CAT 独自基準

21